558 



Salzlagerstatten - - Sandkrater 



Carnallit aus, der neuem Rohcarnallit zu- 

 gefiigt wird. 



Die nach der Carnallitkristallisation iibrig- 

 bleibende Endlauge muB in die Fliisse ab- 

 gelassen werden. Dieser Uebelstand hat zu 

 vielen gerichtliclien Verhandlungen AnlaB 

 gegeben und hat zur Folge, daB, wenn mog- 

 lich, nicht Carnallitgesteine, sondern Hart- 

 salze und Sylvinite (die bei der Verarbeitung 

 keine Endlaugen liefern) gewonnen und ver- 

 arbeitet werden. Ein kleiner Teil der End- 

 laugen wird zu festem Chlormagnesium ein- 

 gekocht, ein anderer Teil dient zur Gewin- 

 nung des ca. 0,3% betragenden Bromgehalts, 

 indemletzteresmitChlor freigemacht wird und 

 dann fliissig oder an Eisen gebunden in den 

 Handel kommt. 



Stark kieserit- (oder anhydrit-)haltige 

 Hartsalze werden mit unwesentlichen tech- 

 nischen Aenderungen, ebenso wie Carnallit 

 verarbeitet. Bei den schwach kieserit- und 

 anhydrithaltigen Sylviniten dagegen kommt 

 ein einfacheres Verfahren zur Anwendung. 



8b) Chlorkaliumgewinnung aus Syl- 



vinit. Als Grundlage dieses Prozesses dient 



der schon in Abschnitt 4 erwahnte Um- 



stand, daB eine heiBgesattigte Losung von 



Chlorkalium und Chlornatrium bei der Ab- 



kiihlung nur Chlorkalium, ausfallen laBt. Die 



abgekuhlte Losung kann also nach demerneu- 



ten Erhitzen immer wieder zur Auflosung von 



Sylvin benutzt werden. Ein allmahlich zu 



stark ansteigender Magnesiumsulfatgehalt 



wird durch Zusatz von Kalk, der Magnesium- 



hyclroxyd und Gips ausfallt, entfernt. Der 



groBe Vorzug dieses Verfahrens besteht also 



darin, daB keine Abwasser erzeugt werden. 



8c) Kaliuinmagnesiumsulfat- und 

 Kaliumsulfatdarstellung. Verwickelter 

 und auch derweiterenVerbesserungnochwoh" 

 fahig ist die Darstellung von Kaliummagne- 

 siumsulfat (technisch Kalimagnesia) und Ka- 

 liumsulfat aus reichlich sulfathaltigen Salz- 

 gesteinen. Als Ausgangspunkt dient ent- 

 weder natiirlicher Kainit KCl.MgS0 4 .3H 2 

 Schoenit K 2 S0 4 .MgS0 4 .6H 2 'oder Lang- 

 beinit K 2 S0 4 .2MgSp 4 . Auch wird in letzter 

 Zeit zur Sulfatbereitung haufig ktinstliches 

 Chlorkah'um und Bittersalz benutzt. 



Kainit geht durch Umkristallisation in 

 der Kalte in Schoenit iiber. wahrend Chlor- 

 magnesium in Losung geht: 



2(KCl.MgS0 4 .3H 2 0) = K 2 S0 4 .MgS0 4 .6HoC 



+ MgCl 2 



Bei der Umkristallisation des Kainits in de_ 

 Hitze unter 2 bis 4 Atm. Druck bildet sich 

 ein langbeinitahnliches Produkt. 



Die Umsetzung von Chlorkalium unc 

 Bittersalz bei ca. 30 fiihrt wiederum zi 

 kunstlichem Schoenit: 



2(MgS0 4 .7H,0) + 2KC1 = = K 2 S0 4 .MgS0 4 . 



6H 2 0+MgCl 2 +8H 2 0. 

 Will man das Kah'ummagnesiumsulfat 

 weiter in Kaliumsulfat iiberfuhren, so wird 

 der kunstliche Schoenit bei einer Temperatur 

 von 60 bis 70 mit zwei weiteren Molekiilen 

 Chlorkalium behandelt: 



K 2 S0 4 .MgS0 4 .6H 2 + 2KC1 = 2K 2 S0 4 + 



MgCl 2 +6H 2 0. 



Es hat sich in der Technik als zweck- 

 naBig erwiesen, auch bei der Kaliuinsulfat- 

 darstellung immer Kalimagnesia als Zwischen- 

 rodukt abzuscheiden, obgleich theoretisch 

 lie Einwirkung der doppelten Menge Chlor- 

 calium auf Bittersalz gleich Kaliumsulfat 

 iefern miiBte. 



Eine Anwendung der van't Hoffscben 

 rgebnisse auf die Kalisalzverarbeitung, die 

 lamentlich bei der Sulfatdarstellung von 

 nteresse werden diirfte, gab H. E. Bo eke, 

 Zeitschrift Kali 1910, Heft 13 und 14, an. 



Literatlir. Neuere zusammenfassende Schrnti >/ 

 iiber die deutschen Kalisahlayerstattcn shift: 

 H. Precht, Die norddeutsche Kalihxlustrie, 

 7. Aufl., besorgt von R. Eltrlntrdt. StaJSfurt 

 1907. Deutschlands Kalih<r<jliH, Festschrift 

 zttm 10. attgemeinen dciittn-ln n Bergmannstage 

 su Eisenach. Berlin 1907. Darin besonders 

 icirhtig: H. Everding, Zur Geologic der 

 detttschen Zechsteinsalze, und E. Erdmann, 

 Die Chemie und Industrie der Kalisalze. 

 H._E. Boeke, Uebersicht der Mmeralogie, Petro- 

 graphie und Geologie der Kaiitalzlagerstatten. 

 Berlin 1910. - - Em avxj'il/ir/ic/it's Literalurver- 

 seichnis (von 1600 bis 1907) von E. Zimmer- 

 inonn findet sich in der oben zitierten Fest- 

 schrift, eine neuere (nicht ganz vollstdndige) bei 

 R. Gorgey, Die Entu-ickclung der Lehre von 

 den Salzlagerstatten, Geologische Rundschau 1911, 

 2, 278. Fur die technische Verarbeitung der 

 Kalisalze : W. KiibierscJiky, Die deutsche 

 A'aliindustrie Halle a. S. 1907. E. Erd- 

 mann, siehe oben. R. Laclimann, Der 

 Salzaiifirieb. Halle a. S., 1911. 



H. E. Boeke. 



Same 



siehe den Artikel ,,Frucht und Same". 



Sandkrater. 



Sandkrater entstehen infolge Auspressens 

 von Gasen in sandigen Gebieten bei Erdbeben. 

 Es sind am oberen Ende dnrchlb'cherte flache 

 Sandhiigel(vgl. auch,, S c h 1 am m vu 1 k an e "). 

 Weiter vgl. den Artikel Erdbeben". 



